VIII, 4. Referate und Besprechungen. 543 



auf, und die Krystalle näheru sich iu ihrem optischen Verhalten dem 

 höher symmetrischer Krystalle. Zu dieser Gruppe werden gerechnet 

 das quadratisch erscheinende, in Wirklichkeit monokline Ferrocyanka- 

 liura, Kalkuranglimmer, Ekdemit, Prehuit, die Glieder der Penningruppe, 

 Natrolith (?). 



Die zu 2) zu rechnenden Krystalle sind Beispiele dimorpher Sub- 

 stanzen. Die eine Modification hat die Form geliefert, die andere liegt 

 als Ausfüllung der Krystallform in der Substanz des Krystalles vor. 

 Durch Aenderungen in den Temperaturverhältnissen kann die zweite 

 Modification in die erste übergeführt werden, und dann stehen Form 

 und optische Verhältnisse im Einklang. So hat der Boracit eine regu- 

 läre Form, aber die optischen Verhältnisse des rhombischen Systems. 

 Bei 265" wird die Substanz optisch isotrop d.h. regulär : reguläre Theil- 

 chen füllen nunmehr die reguläre Form. In diese Abtheilung sind weiter- 

 hin zu stellen: Leucit, die zweifachen Uranyldoppelacetate, Tridymit, 

 Cristobalit, Katapleit. 



Die dritte Gruppe, die durch innere Spannung anomalen Krystalle, 

 umfasst a) die, welche durch mechanischen Druck, schnelle Kühlung 

 u. s. w. b) die, welche durch isomorphe Beimischung anomal sind. Die 

 ersteren besitzen eine unregelmässige Doppelbrechung, Feldertheilungen 

 sind selten. Die anomalen Parthien sind auf Streifen beschränkt , die 

 Spalt- oder Gleitflächen parallel gehen oder finden sich in der Um- 

 gebung von Einschlüssen oder an Stellen, welche besonders der Ein- 

 wirkung von mechanischen Kräften ausgesetzt waren, bisweilen sind sie 

 unregelmässig im Krystall vertheilt. Hierher gehören Steinsalz, Sylvin, 

 Salmiak etc., Zinkblende, Bleinitrat z. Th., Diamant, Senarmontit, ar- 

 senige Säure, Beryll, Brucit, Eis, Quarz, überjodsaures Natrium, Zirkon, 

 Quecksilberjodid, Leukophan. Die durch isomorphe Beimischung optisch 

 anomalen Krystalle stehen unter dem Einfluss in ihrem Wesen noch 

 nicht erkannter Zug- und Druckkräfte. Charakteristisch ist für sie die 

 Abhängigkeit der optischen Structur von der äusseren Begrenzung. Die 

 chemisch reinen Krystalle des Bleinitrats sind optisch normal , die 

 Mischkrystalle von Blei- und Baryumnitrat im allgemeinen doppel- 

 brechend. Sie sind einfach brechend nach den Würfelflächen, optisch 

 einachsig positiv nach den Oktaederflächen, optisch zweiachsig negativ 

 nach den Pyritoederflächen. Durch einseitigen Druck werden sie nach 

 den Oktaederflächen negativ, nach den Pyritoederflächen positiv doppel- 

 brechend. Quadratische und hexagonale Krystalle werden durch iso- 

 morphe Beimischung optisch zweiachsig, bei rhombischen tritt auf den 

 von den Prismenflächeu ausgehenden Sectoren gekreuzte Dispersion 



